Corresponding author: Ayu Ratna Permanasari
Diterima: 26 November 2019
Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Bandung
Disetujui: 04 Maret 2020
Jl. Gegerkalong Hilir, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia
© 2020 PoliteknikNegeri Malang
Email: ayu.ratna@polban.ac.id
Penentuan Pelarut Terbaik pada Ekstraksi Tanin Kulit Kayu Akasia dan Pengaruhnya Sebagai Inhibitor Laju Korosi pada Baja Karbon
Ayu Ratna Permanasari*, Tri Reksa Saputra, Aprillia Nurul’Aina, Salma Liska
Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia Jl. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia
*Email: ayu.ratna@polban.ac.id

## ABSTRAK
Peralatan industri dari baja karbon yang berkontak langsung dengan lingkungan lama kelamaan akan terkorosi. Laju korosi dapat diperlambat menggunakan inhibitor organik senyawa tanin dari pohon akasia. Tanin diperoleh dari  proses  ekstraksi  menggunakan  metanol  dan  etanol. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menentukan  pelarut terbaik dalam proses ekstraksi kulit kayu akasia berdasarkan kandungan tanin terbesar serta mempelajari pengaruh tanin sebagai inhibitor korosi pada baja karbon dalam media korosif melalui metode pengurangan berat. Proses ekstraksi menggunakan metode maserasi pada suhu ruang selama dua jam dengan perbandingan padatan:pelarut adalah 1:10. Pelarut yang digunakan adalah etanol dan metanol. Ekstrak dievaporasi dalam rotary evaporator pada suhu 50 o C, tekanan 100 mbar hingga membentuk pasta. Ekstrak kulit kayu ditambahkan sebagai inhibitor dalam media korosif H 2 SO 4 0,5 M; HCl 0,5 M; air laut, dan air tanah dengan penambahan konsentrasi inhibitor sebesar 4%, 6% dan 8% (b/v). Perendaman dilakukan selama 12, 24, 36, 48, 60 dan 72 jam. Metanol merupakan pelarut yang lebih baik daripada etanol dengan perolehan yield 4,57% dan konsentrasi tanin sebesar 2,768 ppm. Tanin dalam ekstrak kulit kayu akasia cocok digunakan sebagai inhibitor korosi pada media asam seperti H 2 SO 4 0,5 M dan HCl 0,5 M dengan perolehan efisiensi tertinggi secara berturut-turut adalah 81,20 % dan 53,06%.
Kata kunci : tanin, akasia, inhibitor, laju korosi.

## ABSTRACT
Carbon steel in industrial equipment which direct contact with the environment will eventually be corroded. The rate of corrosion could be slowed by organic inhibitors of tannin compounds contained from acacia trees. Tannins were obtained from the extraction process using methanol and ethanol. The aims of this research were to determine the best solvent in the extraction process of acacia bark based on the largest tannin content and to study the effect of tannin as a corrosion inhibitor on carbon steel in the corrosive media through weight reduction methods. The extraction process used maceration at room  temperature for two hours with a solid:solvent ratio of 1:10. The solvents were ethanol and methanol. The extract was evaporated in a rotary evaporator at 50 o C, 100 mbar became a paste form. Bark extract was added as an inhibitor in 0.5 M H 2 SO 4 corrosive media; HCl 0.5 M; sea water, and tap water with the addition of inhibitor concentrations of 4%, 6% and 8% (w /v). Immersion was carried out for 12, 24, 36, 48, 60 and 72 hours. Methanol was a better solvent than ethanol with a yield of 4.57% and tannin concentration of 2.768 ppm. Tannin in acacia bark extract is suitable to be used as a corrosion inhibitor in acidic media such as H 2 SO 4 0.5 M and 0.5 M HCl with the highest efficiency gains are 81.20% and 53.06%, respectively.
Keywords : tannins, acacia, inhibitor, corrosion.

## 1.  PENDAHULUAN
Penggunaan  material  seperti  baja  karbon pada  era  modern  ini  semakin  meningkat seiring  dengan  kemajuan  teknologi.  Baja karbon  di  industri  umumnya  digunakan sebagai  material  tangki,  saluran  pipa,  dan struktur  lain  yang  penyimpanannya  dikubur
di  bawah  tanah  atau  di  dasar  laut.  Pada industri,  sebagian  besar  peralatan  yang terbuat  dari  baja  karbon  akan  berkontak langsung  dengan  lingkungan  atau  keadaan- keadaan  yang  menyebabkan  terjadinya korosi  atau  pengkaratan.  Korosi  menjadi masalah  yang  serius  karena  korosi  dapat
menyebabkan  pemborosan  sumber  daya, kehilangan  atau  kontaminasi  produk,  biaya pemeliharaan  tinggi,  pengurangan  efisiensi, dan  desain  ulang  yang  mahal.  Korosi  tidak dapat  dihindari,  namun  dengan  penggunaan inhibitor lajunya dapat diperlambat. Inhibitor korosi  adalah  suatu  zat  kimia  yang  bila ditambahkan  ke  dalam  media  yang  korosif, efektif dapat menurunkan laju korosi [1]. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan sebagai inhibitor korosi adalah tanin. Pohon akasia  menjadi  sumber  tanin  di  industri ekstrak  tanin  nabati  di  China  karena  pohon akasia  kaya  akan  kandungan  senyawa polifenol  [2].    Tanin  yang  terkanung  pada pohon  akasia  dapat  dimanfaatkan  sebagai inhibitor  korosi  karena  bereaksi  dengan logam  membentuk  senyawa  kompleks  yang dapat  membentuk  lapisan  pelindung  pada logam  sehingga  dapat  menurunkan  laju korosi.  Kandungan  senyawa  fenolik  dan tanin  yang  terkandung  dalam  kulit  batang kayu akasia cukup besar yaitu 247,76 mg/gr sehingga cukup layak untuk diekstraksi [3]. Pengambilan tanin yang merupakan senyawa polar  dalam  kulit  kayu  akasia  dapat dilakukan  dengan  ekstraksi  cara  dingin karena  tanin  dapat  terdegradasi  dan  tidak berfungsi  pada suhu 80 o C. Maserasi  selama dua  jam  dengan  pengadukan  menghasilkan kandungan 27,96 gr/gr kulit kayu [4]. Tanin yang diperoleh dari proses ekstraksi tersebut selanjutnya  diuji  coba  sebagai  inhibitor korosi  pada  logam  menggunakan  media korosif H 2 SO 4 0,5 M dan diperoleh efisiensi inhibitor  tertinggi  pada  konsentrasi  ekstrak 6% (v/v) sebesar 94,16% [5].
Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pelarut  terbaik  dalam  proses  ekstraksi  kulit kayu  akasia  berdasarkan  kandungan  tanin terbesar  serta  mempelajari  pengaruh  tanin sebagai  inhibitor  korosi  pada  baja  karbon dalam  media  korosif  melalui  metode pengurangan berat.

## 2.  METODE PENELITIAN
2.1. Tahap Persiapan Persiapan bahan dilakukan dengan menyiapkan  bahan  2,5  kg  chips  kulit  kayu
akasia lalu didiamkan dibawah sinar matahari ± 6 jam selama 10 hari untuk menghilangkan kadar air dalam bahan. Setelah itu, dilakukan reduksi  ukuran  bahan  menjadi  serbuk menggunakan  metode grinding  and  sizing menjadi serbuk dengan ukuran partikel lolos 80% sebesar 0,255 mm.

## 2.2. Tahap Maserasi
Proses  maserasi  dilakukan  dengan  cara merendam  serbuk  kulit  kayu  akasia  dalam pelarut pada suhu ruang. Variasi pelarut yang digunakan adalah pelarut metanol dan pelarut etanol dengan lama perendaman selama dua jam  dengan  pengadukan.  Rasio  bahan  dan pelarut  adalah  1:10  (%b/v).  Setelah  itu dilakukan  pemisahan  serbuk  dan  filtrat menggunakan corong buchner.

## 2.3. Tahap Evaporasi
Proses evaporasi sebagai tahap penghilangan pelarut  dilakukan  dengan  menggunakan rotary evaporator. Filtrat yang telah didapat pada tahap maserasi akan dipisahkan pelarut dengan produk ekstrak tanin pada temperatur 50 o C dengan kecepatan putar 100 rpm. Hasil ekstrak  murni  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif  dengan  metode  FT-IR  untuk mengetahui  ada  atau  tidak  kandungan  tanin dan  analisis  kuantitatif  spektrofotometer visibel untuk mengetahui konsentrasi tannin yang terekstrak.

## 2.4. Tahap Analisis Laju Korosi
Tahap  analisis  laju  korosi  dimulai  dengan perendaman  logam  baja  karbon  berukuran panjang  5  cm  dan  lebar  2  cm  dengan ketebalan logam 0,1 cm. Inhibitor ditambahkan  ke  dalam  berbagai  media korosif  dengan  variasi  ekstrak  kulit  kayu yaitu  4%,  6%  dan  8%  (b/v).  Variasi  media korosif  yang  digunakan  adalah  air  laut,  air tanah,  HCl  0,5  M  dan  H 2 SO 4 0,5  M.  Baja karbon  dilakukan  perendaman  dalam  media korosif selama tiga hari dengan pengecekkan berat  logam  setiap  12  jam.  Selanjutnya analisis  yang  dilakukan adalah  uji  kualitatif pada  logam  dengan  metode  foto  mikro menggunakan mikroskop digital. Metode ini digunakan untuk melihat struktur baja karbon
setelah  pengkorosian  dalam  media  korosif. Untuk  mengetahui  apakah  ekstrak  yang dihasilkan dapat digunakan sebagai inhibitor, maka  dilakukan  analisis  uji  korosi  dengan menambahkan ekstrak dalam jumlah sedikit sebagai inhibitor dalam media korosif. Laju korosi  dihitung  dengan  metode  kehilangan berat logam.

## 2.5  Pengamatan  Logam  Baja  Karbon Setelah Perendaman dengan Metode Foto Mikro.
Logam  yang  telah  diberi  perlakuan  dengan cara  perendaman  dalam  media  korosif selanjutnya  diamati  dengan  metode  foto mikro menggunakan mikroskop digital untuk melihat struktur permukaan logam yang telah terkorosi. Logam yang diamati dan dianalisis adalah  logam  dengan  efisiensi  inhibitor tertinggi dan terendah.
Preparasi logam dilakukan dengan memotong  logam  menjadi  berukuran  2  x  1 cm.  Selanjutnya  dilakukan mounting ,  yaitu pelapisan  logam  yang  dikorosi  dengan bakelit agar  benda  kerja  mudah  diletakan pada meja pengamatan. Logam yang dikorosi yang telah di mounting kemudian dilakukan pengampelasan dengan kertas abrasive grade
240 hingga 2000 mesh kemudian dilakukan polishing . Tujuan dilakukannya pengampelasan dan polishing
untuk meratakan  benda  kerja  dan  menghilangkan goresan  sehingga  logam  tampak  seperti cermin.  Tahap  terakhir  yaitu  pengeringan dari  logam  agar  tidak  ada  air  yang  dapat merusak lensa saat pengamatan.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Penentuan Pelarut Terbaik pada Proses Ekstraksi
Ekstrak kulit kayu akasia yang mengandung tanin  diperoleh  melalui  ekstraksi  dengan metanol  dan  etanol  sebagai  pelarut  polar. Pelarut  polar  digunakan  karena  tanin  yang akan  di  ekstrak  bersifat  polar.  Dari  kedua jenis  pelarut  yang  digunakan  tesebut, pemilihan  pelarut  terbaik  didasarkan  pada perolehan  kandungan  tanin  terbesar  yang terekstrak di dalam pelarut.
Metode  ekstraksi  yang  dipilih  adalah maserasi  pada  suhu  ruang  (±27 o C)  dengan pengadukan  selama  dua  jam.  Metode maserasi  dipilih  didasarkan  pada  sifat  tanin yang  sensitif  terhadap  suhu  tinggi  sehingga ekstraksi  dengan  metode  maserasi  akan mencegah  rusaknya  kandungan  tanin  yang akan  di  ekstraksi  dari  kulit  kayu  akasia. Pengadukan  dilakukan  guna  mempercepat waktu kontak antara serbuk kulit kayu akasia dan  pelarutnya  sehingga  proses  ekstraksi dapat berlangsung dengan lebih cepat.
Kandungan ekstrak yang diperoleh selanjutnya  dianalisis  secara  kuantitatif menggunakan Spektrofotometer
Sinar Tampak  (Visible)  dengan  tujuan  untuk mengetahui  jumlah  kandungan  taninnya. Larutan  standar  yang  digunakan  adalah quercetin  pada  panjang  gelombang  510  nm [6].  Kandungan  tanin  dalam  ekstrak  kulit kayu  akasia  dapat  dilihat  pada  Tabel  1  dan diperoleh  kandungan  tanin  terbanyak  untuk penggunaan  pelarut  metanol  dengan  yield sebesar 4,57%.
Tabel  1. Kandungan  Ekstrak  Kulit  Kayu Akasia Metode Maserasi
No Pelarut  Absorbansi Kandungan Tanin (ppm) 1    Etanol 0,04915 1,486 2    Metanol 0,08197 2,768 3.2. Uji Kualitatif Fourier Transformer-
Infrared ( FT-IR)
Uji  kualitatif  dengan  metode  FT-IR dilakukan  untuk  mengidentifikasi  gugus yang  terkandung  pada  senyawa  tanin terkondensasi.  Pengujian  dilakukan  pada bilangan gelombang  di  daerah  IR  3500-500 cm-1.  Panjang  gelombang  pada  Gambar  1 menunjukkan  jenis  gugus  yang  terkandung pada senyawa tanin dalam kulit kayu akasia. Perbandingan  hasil  gugus  fungsi  dalam ekstrak kulit kayu akasia hasil penelitian ini dan  oleh  peneliti  lain  [7]  tercantum  pada Tabel 2.

## Gambar 1 Uji kualitatif Tanin menggunakan FTIR
Tabel 2. Perbandingan Hasil Pengujian Gugus Fungsi senyawa tannin menggunakan FT-IR dengan peneliti lainnya.
No Nama Gugus Bilangan Gelombang (cm -1 ) Iriany [7] Penelitian 1 Fenol (-OH) 3320,41 3355,59 2 Alkana (–CH) 2972,51 – 2882,44  2953,62 – 2848,30 3 Aromatik (C=C) 1452,71 1515,83 4 Eter (C-O-C) 1274,60 – 1044,82  1267,29 – 1118,84
Berdasarkan  Tabel  2  gugus  fungsi  yang terkandung  dalam  ekstrak  kulit  kayu  akasia yang diperoleh pada penelitian ini sama-sama mengandung  gugus  fenol  (-OH),  alkana  (- CH),  aromatik  (C=C),  dan  eter  (-CO). Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ekstrak kulit kayu akasia mengandung tanin.

## 3.3.   Pengujian Ekstrak Tanin sebagai
Inhibitor Korosi pada Berbagai Media Korosif.
Uji korosi pada baja karbon dilakukan setelah mendapatkan pelarut terbaik, dimana pelarut terbaik  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini adalah  metanol.  Pada  proses  uji  korosi, dibutuhkan  logam  baja karbon  sebanyak  24 buah dan ekstrak kulit kayu akasia sebanyak 28,5  gram.  Pengujian  dilakukan  dengan perendaman logam baja karbon dalam empat media korosif yaitu H 2 SO 4 0,5 M; HCl 0,5 M; air laut, dan air tanah selama 72 jam dengan
pengambilan data berat logam setiap 12 jam. Laju korosi dan efisiensi inhibitor pada setiap variasi  diperoleh  menggunakan  metode kehilangan  berat  yaitu  dengan  persamaan sebagai berikut :
- Persamaan laju korosi :
r =
(1) - Persamaan efisiensi inhibitor : Eff (%) = 𝑥 100% (2)
Keterangan : m  : Kehilangan berat (gram) A  : Luas permukaan logam (cm 2 ) t : Waktu pengkorosian (jam)
ρ : Densitas logam (gr/cm 3 ) r o : Laju korosi tanpa penambahan inhibitor (mpy) r i : Laju korosi dengan penambahan inhibitor (mpy: mils per year ).
3.3.1.  Uji  Korosi  Logam  Baja  Karbon dalam Media Asam
Uji  korosi  logam  dalam  media  asam dilakukan  dengan  perendaman  logam  baja karbon dalam larutan H 2 SO 4 dan HCl dengan konsentrasi 0,5 M. Konsentrasi esktrak kulit kayu  akasia  yang  ditambahkan  adalah  1%, 2%, 4%, 6%, dan 8% (b/v) ke dalam masing- masing  larutan  media  asam  serta  tanpa penambahan  ekstrak  sebagai  perlakuan kontrol.  Perendaman  dilakukan  selama  tiga hari.  Hasil  laju  korosi  pada  media  asam disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Grafik Pengaruh Konsentrasi Esktrak terhadap Laju Korosi pada Media Asam Selama Tiga Hari .
Tanin  yang  terkandung  dalam  ekstrak  kulit kayu  akasia  berpotensi  untuk  menurunkan laju  korosi  dalam  media  H 2 SO 4 0,5  M  dan HCl 0,5 M dengan membentuk lapisan tipis yang  teradsorpsi  pada  permukaan  logam. Senyawa ini dapat membentuk lapisan pasif yang  dapat  menurunkan  laju  korosi  dalam media asam. Lapisan pasif yang terbentuk di permukaan  logam  terjadi  karena  adanya reaksi  antara  tanin  dan  logam.  Tanin  akan berikatan dengan ion Fe 3+ untuk membentuk ikatan  kovalen  koordinasi  yang  merupakan lapisan  tipis  untuk  mencegah  kontak langsung antara logam dengan
lingkungannya.  Mekanisme  pembentukkan lapisan  tipis  antara  besi  dan  tanin  disajikan pada Gambar 3.
Pada media HCl 0,5 M, penambahan ekstrak kulitkayu  akasia  8%  menyebabkan  adanya peningkatan laju korosi. Hal ini terjadi akibat
adanya  penambahan  konsentrasi  ekstrak yang  berlebih  sehingga  menyebabkan terjadinya  reaksi  penguraian  kembali terhadap lapisan pasif yang telah terbentuk di permukaan baja karbon.  Lapisan  pasif yang terbentuk  telah  melewati  kejenuhan  pada permukaan  baja  karbon  mengakibatkan penambahan  konsentrasi  ekstrak  yang berlebih  dapat  memicu  peningkatan  laju korosi  [9].  Berdasarkan  perolehan  data  laju korosi  dalam  media  asam,  maka  dilakukan perhitungan efisiensi inhibitor yang disajikan pada Gambar 4.  Efisiensi inhibitor tertinggi dalam  larutan  H 2 SO 4 dan  HCl  dengan konsentrasi  0,5  M  berturut-turut  adalah 81,20% dan 53,06%.
Berdasarkan hasil efisiensi inhibisi tertinggi yaitu uji  korosifitas  pada  media  H 2 SO 4 dengan konsentrasi ekstrak kulit kayu akasia 8%, maka dilakukan  pengamatan  terhadap  permukaan logam yang terkorosi menggunakan metode foto mikro  dan  hasilnya  disajikan  pada  Gambar  5. Berdasarkan  Gambar  5  (A)  dan  (B), permukaan  logam  baja  karbon  yang direndam  dalam  larutan  H 2 SO 4 0,5  M  pada media kontrol menampakan adanya cerukan yang  lebih  banyak  dan  cukup  dalam  yaitu sebesar 33,87 μm jika dibandingkan dengan logam yang direndam pada media yang telah ditambahkan  dengan  inhibitor  (Gambar  (C) dan (D)). Hal ini menunjukkan bahwa tanin yang  terkandung  dalam  ekstrak  kulit  kayu akasaia  bekerja  dengan  efektif  dalam mengurangi  laju  korosi  dan  menghasilkan efisiensi  inhibisi  sebesar  81,21%  dengan kedalaman  cerukan  akibat  korosi  sebesar 17,13 μm. Permukaan logam yang diuji juga lebih  halus  jika  dibandingkan  dengan permukaan logam pada media kontrol. Hasil  analisis  menggunakan  metode  foto mikro ini menunjukkan bahwa penambahan ekstrak  kulit  kayu  akasia  ke  dalam  media korosif  dapat  melindungi  logam  dengan membentuk  lapisan  tipis  yang  menempel pada  permukaan  logam.  Lapisan  tipis  yang menempel  pada  permukaan  logam  akan mencegah  kontak  langsung  antara  logam dengan  lingkungannya  sehingga  dapat menghambat laju korosinya. Proses
0.0 40.0 80.0 120.0 0 2 4 6 8 LA JU K O RO SI (M PY ) KONSENTRASI EKSTRAK (%) Asam Sulfat 0,5 M Asam Klorida 0,5 M
selanjutnya  adalah  perendaman  logam  pada kedua media korosif tersebut dengan adanya pengerucutan waktu sampling untuk menentukan  dimulainya  waktu  korosi  dan saat  laju  korosi  mulai  memasuki  fase stasioner.  Laju  korosi  mulai  stasioner
menandakan  bahwa  tidak  akan  terjadi peningkatan  ataupun  penurunan  laju  korosi lagi.  Laju  korosi  yang  terjadi  pada  rentang waktu  0  sampai  16  jam  disajikan  dalam Gambar  6  dan  Gambar  7  untuk  masing- masing media korosif asam.
Gambar 3. Reaksi Ikatan Kovalen anatara Tanin dan Ion Fe 3+ [8]
Gambar 4. Grafik Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Kulit  Kayu  Akasia  terhadap  Efisiensi  Inhibisi dalam Media Asam.
Kedua media asam tersebut mengandung ion klorida dan ion sulfat yang bertindak sebagai ion agresif dan mempunyai sifat mempercepat laju korosi  dalam waktu yang singkat.  Peningkatan  laju  korosi  terjadi secara  singkat  terbukti  dari  Gambar  6  dan Gambar 7 dimana laju korosi tertinggi dalam media  asam  terjadi  pada  rentang  waktu  0 sampai 15 menit. Pada proses korosi, logam
bertindak  sebagai  anoda  dan  lingkungan bertindak sebagai katoda. Selama waktu yang singkat  tersebut  telah  terjadi  reaksi  yang menyebabkan terjadinya korosi pada katoda dalam  media  asam.  Aliran  elektron  dari permukaan  baja  karbon  menuju  larutan semakin  cepat  dan  pada  permukaan  terjadi reaksi  reduksi  ion-ion  H + yang  terdapat dalam larutan ditandai dengan dihasilkannya gelembung berupa gas hidrogen pada daerah katodik.
Reaksi reduksi tersebut menyebabkan terjadinya oksidasi pada logam sehingga  laju  korosi  semakin  meningkat. Pada Gambar 6 dan Gambar 7 fase stasioner laju  korosi  diperoleh  pada  waktu  3  jam  45 menit. Laju korosi dalam larutan H 2 SO 4 0,5 M  lebih  tinggi  dibandingkan  laju  korosi dalam  larutan  HCl  0,5  M.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penggunaan  inhibitor organik  ke  dalam  larutan  HCl  0,5  M memberikan  efek penghambatan laju  korosi lebih  tinggi  dibandingkan  dalam  larutan H 2 SO 4 0,5  M.  Ionisasi  molekul  inhibitor dalam HCl lebih tinggi dibandingkan dengan H 2 SO 4 sehingga  hal  tersebut  memfasilitasi adsorpsi inhibitor pada permukaan logam dan
0 20 40 60 80 100 0 2 4 6 8 10 EF IS IE N SI IN H IB IS I ( % ) KONSENTRASI EKSTRAK (%) Asam Sulfat 0,5 M Asam Klorida 0,5 M
menyebabkan  laju  korosi  pada  HCl  lebih rendah  dibandingkan  laju  korosi  dalam H 2 SO 4 [10].
Laju  korosi  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi media  dimana  H 2 SO 4 dan  HCl  merupakan asam kuat sehingga nilai derajat ionisasinya adalah  1  [11].  Pada  larutan  yang  memiliki konsentrasi sama, H 2 SO 4 akan memiliki ion
H + lebih  banyak  dibandingkan  dengan  HCl yang menyebabkan  pH larutan  H 2 SO 4 lebih rendah atau lebih asam dan membuat larutan lebih  bersifat  korosif.  Hal ini  menyebabkan laju korosi baja karbon dalam larutan H 2 SO 4 lebih tinggi dibandingkan dalam larutan HCl dengan konsentrasi yang sama.
Gambar 5. Permukaan baja karbon yang direndam dalam larutan H 2 SO 4 0,5 M pada media kontrol (A) perbesaran 5x dan (B) perbesaran 20x, serta H 2 SO 4 dengan penambahan inhibitor 8% ekstrak kulit kayu akasia (C) perbesaran 5x dan (D) perbesaran 20x.
Gambar  6 Grafik  Hubungan  antara  Waktu Pengkorosian terhadap Laju Korosi pada Media H 2 SO 4 0,5 M.
Gambar  7. Grafik  Hubungan  antara  Waktu
Pengkorosian Terhadap Laju Korosi pada Media HCl 0,5 M.
0 100 200 300 400 0 4 8 12 16 LA JU K O RO SI (M PY ) WAKTU (JAM) Ekstrak 0% Ekstrak 1% Ekstrak 2% Ekstrak 4% Ekstrak 6% 0 100 200 300 400 0 4 8 12 16 LA JU K O RO SI (M PY ) WAKTU (JAM) Ekstrak 0% Esktrak 1% Esktrak 2%
Ekstrak 4% Ekstrak 6%
3.3.2.  Uji  Korosi  Logam  Baja  Karbon dalam Media Netral
Uji  korosi  logam  baja  karbon  dalam  media netral  dilakukan  dengan  perendaman  logam tersebut  dalam  air  tanah  dan  air  laut. Konsentrasi  esktrak  kulit  kayu  akasia  yang ditambahkan  adalah  4%,  6%,  dan  8%  (b/v) pada masing-masing media air tanah dan air laut serta tanpa penambahan ekstrak sebagai perlakuan  kontrol.  Pengaruh  konsentrasi ekstrak  kulit  kayu  akasia  sebagai  inhibitor korosi  yang  ditambahkan  ke  dalam  media netral disajikan pada Gambar 8.
Gambar  8. Pengaruh  Konsentrasi  Ekstrak terhadap Laju Korosi dalam Media Netral
Tanin dalam ekstrak kulit kayu akasia yang berperan sebagai inhibitor korosi pada media netral tidak berfungsi sebagai inhibitor korosi pada  baja  karbon  karena  menyebabkan peningkatan  laju  korosi.  Data  tersebut menunjukkan  bahwa  terdapat  mekanisme reaksi  yang  berbeda  antara  tanin  yang terkandung  dalam  ekstrak  kulit  kayu  akasia dengan  baja  karbon  pada  nilai  pH  yang berbeda.  Menurut  Martinez  [12],  tanin memiliki  dua  karakteristik  yang  berbeda ketika  berada  dalam  larutan aqueous. Pada suasana  asam,  keberadaan  tanin  dapat bertindak  sebagai  inhibitor  korosi  tetapi ketika  tanin  berada  dalam  suasana  basa, keberadaan  tanin  bertindak  sebagai  pemicu terjadinya korosi.
Efisiensi  inhibitor  korosi  pada  media  netral disajikan pada Tabel 3. Tanin terkondensasi efektif  digunakan  untuk  menurunkan  laju korosi yaitu pada media dengan nilai pH < 3 [13].  Kenaikan  pH  menyebabkan  media larutan  menjadi  berwarna  gelap  dan  hal tersebut  mengindikasikan  telah  terbentuk senyawa  kompleks  tanin-Fe 3+ dalam  media larutan. Selain itu, kenaikan pH menyebabkan kandungan tanin yang terionisasi  meningkat  sehingga  tanin  akan berikatan  dengan  Fe 3+ untuk  membentuk kompleks berwarna biru kehitaman.
Kompleks  tanin-Fe 3+ tersebut  tidak  dapat menempel  erat  ke  permukaan  baja  karbon sehingga akan meningkatkan laju korosi. Logam baja karbon yang direndam pada air laut    memiliki  efisiensi   inhibisi  yang lebih tinggi  jika  dibandingkan  logam  yang direndam  pada  media  air  tanah  meskipun penambahan  inhibitor  pada  kedua  media netral ini mempercepat adanya korosi. Untuk  mengetahui  pengaruh  inhibitor tersebut  maka  dilakukan  pengamatan permukaan logam untuk  media kontrol dan media  korosif  air  laut  yang  telah ditambahkan  inhibitor  dengan  konsentrasi ekstrak kulit kayu akasia 6% dan ditunjukkan pada  Gambar  9.    Kedalaman  cerukan  pada logam yang direndam dalam air laut dengan penambahan    ekstrak  kulit  kayu  akasia sebesar  68,92  μm  sedangkan  pada  media kontrol  sebesar  29,59μm.  Hal  tersebut disebabkan  pada  penambahan  ekstrak  kulit kayu  akasia  menghasilkan  lingkungan  yang lebih  asam.  Lingkungan  dengan  suasana asam  dapat  memicu  terjadinya  korosi sehingga  laju  korosi  lebih  tinggi  pada penambahan ekstrak kulit kayu akasia. Nilai pH  awal  lingkungan  kontrol  sebesar  7,19 sedangkan pada lingkungan dengan penambahan  ekstrak  kulit  kayu  akasia  6% terjadi penurunan pH yaitu menjadi 4,00.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 2 4 6 8 LA JU K O RO SI (M PY ) KONSENTRASI EKSTRAK (%) Air Tanah Air Laut
Tabel 3. Pengaruh Konsentrasi Esktrak terhadap Efisiensi Inhibitor dalam Media Netral
No Media Korosif Efisiensi Inhibisi (%) pH Awal Konsentrasi Ekstrak (%b/v) 0 4 6 8 1 Air Laut 7,19 0 -73,26 -193,72 -60,03 2  Air Tanah 5,50 0 -65,01 -92,06 -119,0476
Gambar 9. Permukaan baja karbon yang direndam dalam Media Air Laut dengan penambahan Esktrak 6%    (A)  perbesaran  20x  (B)  perbesaran  50x  serta  media  kontrol  tanpa  Penambahan  Ekstrak  (C) perbesaran 20x dan (D) perbesaran 50x.

## 4.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan  pelarut  metanol  lebih  baik daripada  pelarut  etanol  dengan  perolehan yield  4,57%  dan  konsentrasi  tanin  sebesar 2,768 ppm dan senyawa tanin dalam ekstrak kulit  kayu  akasia  cocok  digunakan  sebagai inhibitor  korosi  pada  media  yang  bersifat asam  seperti  H 2 SO 4 0,5  M  dan  HCl  0,5  M dengan  perolehan  efisiensi  tertinggi  secara berturut-turut adalah 81,20 % dan 53,06%.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kami sampaikan kepada UPPM Politeknik  Negeri  Bandung  atas  pendanaan penelitian  ini  dalam  skema  Penelitian
Mandiri dengan Nomor
kontrak: 438.73/PL1.R7/LT/2019 .

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  P.  R.  Robberge,  Handbook  of Corrosion  Engineering.  New  York: McGraw-Hill. 2008.
[2]   C.J.  Chen,  H.  Y.  Hu,  Y.  B.  Qin, Experiment on Extraction of
Vegetable  Tannin  from  Bark  of Acacica  mangium (in  Chinese ). J. Guangxi Acad. Sci . Vol 17, hal. 100 – 103, 2001.
[3]   S.  D. Wei,  H.  C.  Zhou,  W. M.  Chai, MALDI-TOF MS Analysis of
Condensed  Tannins  with  Potent Antioxidant  Activity  from  the  Leaf, Stem  Bark  and  Root  Bark  of  Acacia confusa.  Xiamen:  Key  Laboratory  of the Ministry of Education for Coastal and Wetland Ecosystems. 2010.
[4] R. Naima, M. Oumam, H. Hannache, A. Sesbou, B. Charrier, A. Pizzi, F. C. E.  Bouhtoury,  Comparison  of  The Impact  of  Different  Extraction Methods  Onpolyphenols  Yields  and Tannins  Extracted  from  Moroccan Acacia  Mollissima  Barks, Industrial Crops and Products, vol. 70, hal. 245 – 252, 2015.
[5]  I.  Y.  Suleiman,  S.  A.  Yaro,  M. Abdulwahab,  Inhibitive  Behaviour  of Acacia  senegalensis  on  Corrosion Resistance  of  Mild  Steel-Acidic Environment, Asian  Journal  of Chemistry, vol. 28, no. 2,  hal. 242 – 248, 2016.
[6] L.  Bhandari,    M.  Rajbhandari, Isolation  of  Quercetin  from  Flower Petals  Estimation  of  Total  Phenolic, Total  Flavonoid,  and  Antioxidant Activity  of  the  Different  Parts  of Rhododendron  Arboreum  Smith .
Kathmandu:  Tribhuvan  University. Scientific World , vol. 12, no. 12, hal.
34 – 40, 2014.
[7] Iriany, F. Pandiangan, E. P. Christina, Ekstraksi  Tanin  dari  Kulit  Kayu
Akasia dengan menggunakan Microwave: Pengaruh Daya Microwave,  Waktu  Ekstraksi  dan Jenis  Pelarut. Jurnal  Teknik  Kimia USU , vol. 6, no. 3, hal. 52-57,  2017.
[8] Slabbert, N. Complexation of Condensed  Tannins  with  Metal  Ions. South Africa: Plenum Press. 1992.
[9] E.  Yufita,  D.  Fitriana,  Zulfalina, Pengendalian  Laju  Korosi  pada  Baja Plat  Hitam  A36  dalam  Medium
Korosif Menggunakan Inhibitor
Ekstrak  Daun  Salam. J.  Aceh  Phys. Soc., vol.7, no.2 hal. 67-71, 2018 .
[ 10]  T.  A.  Sethi,  A.  Chaturvedi,  R.  K Upadhyhyay, S. P. Mathur, Corrosion Inhibitory  Effects  of  Some  Schiff's Bases  on  Mild  Steel  in  Acid  Media. Journal  of  the  Chilean  Chemical Society., vol. 52, no. 3, hal.1207-1213, 2007.
[11]  A. A. Andian. 2008. Bahan Ajar Kimia Dasar. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
[12]  S. Martinez, I. Stern, Thermodynamic Characterization  ff  Metal  Dissolution and Inhibitor Adsorption Processes in the  Low  Carbon  Steel/Mimosa
Tannin/Sulfuric Acid System. Croatia: Chemical Engineering. Applied Surface Science, vol. 199, hal. 83-89,
2002.
[13]  B. Zhao, Baohua, W. Han, W. Zang, B. Shi, Corrosion Inhibition Performance Of  Tannins  For  Mild  Steel  In Hydrochloric  Acid  Solution.  Res Chem  Intermed,  vol.  44:  hal.  407  – 423, 2017.